106 C. W. Carstens. 



ligning mellem de forskjellige Materialer og de for disse 

 eiendonjDieligc Arbeidi^maader. 



^'anskeli.Jlederne tiltagc naturligvis med Blokkenes 

 Størrelse, især ved Digelsmeltningen, og i Betragtning af 

 de norske Forholde fortjener det maaske at beinærkes, at, 

 naar man med Caron gaar ud fra Oxydationen som idet- 

 mindsle en af Aarsagerne til Gasudviklingen, maa hver en- 

 kelt Digel, der kommer til ved en Støbning, væsenthg forøge 

 Chancen for Feil og Blæredannelse i Støbeblokken; jo større 

 Diglernes Antal er, desto større Chance er der naturligvis 

 ogsaa for, at Smeltningcn i enkelte af dem vil være mindre 

 tilfredsstillende, og desto større Mængde oxydiske Partikler 

 har man Udsigt til at bringe ind i Blokken. Denne Om- 

 stændighed vil saaledes forene sig med de andre saare væ^g- 

 tige Grunde til for Digelsmeltninger ved større Gjenstande, 

 som Kanoner, at indskyde som Mellemled under Støbningen 

 en Støbekjedel, hvor den smeltede Masse fra alle Digler 

 først samles, og hvor saaledes Heaktionerne lettere kunne 

 fuldbyrdes før Støbningen, som man efter Behag kan iværk- 

 sætte, naar man finder Temperaturen tjenligst. Ilvor en 

 saadan Støbekjedel ikke anvendes, er der ubestridelig en 

 Fare mere for en usund Støbning. 



Ikke alt Staal er lige tilbøieligt til Blæredannelse; dette 

 vil i første Ræ'kke aflucnge af den større eller mindre Grad 

 af Tyndflydenhed, til hvilken det enkelte Produkt kan dri- 

 ves, og af (kMiuc Tilstands Varighed. Som l)ekjendt, liave 

 alle Staal- og Stangjernsorter, ligesom ogsaa de a Her Heste 

 Rujernsorter mellem den faste og flydende Tilstand en Mel- 

 Icmtilstand, paa livilken Sveisbarheden helt og holdent be- 

 ror, og som endnu an mærkbar et godt Stykke udover Smel- 

 tepunktet, idet Produktet vi^lbliver at være mer eller min- 

 dre seigflydende. Nu kun vistnok alle Jernsorter uden L lul- 



